Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 259 



welche auf den Siidsee- und Gesellschaftsinseln vorkommt, benutzt 

 wird 1 ). 



Die Baststreifen, welche sich nach vorausgegangener Rustung leicht 

 von den Stammen loslusen lassen, haben eine Lange von 1 1,8 m und 

 eine Breite von 0,5 3 cm. Der Bast, durch groBe Festigkeit ausge- 

 zeichnet, wird als solcher etwa so wie Lindenbast benutzt. Durch Zer- 

 reiBen laBt sich aus diesem Baste eine feine, 5 12 cm lange Faser 

 gewinnen. Durch slarkere Rostung des losgelusten Bastes erha.lt man 

 eine feine Faser von noch grofierer Lange. Die auf die eine oder andere 

 Weise dargestellte Faser gibt ein dem Sunn im Aussehen und in den 

 sonstigen Eigenschaften nahekommendes Spinnmaterial. 



Die vom untersten Stammteile herriihrenden Bastpartien sind braun- 

 lich, die iibrigen Bastteile und die aus ihnen entstandene Faser gelblich 

 weiB gefiirbt und von geringem Glanze. Die innere Partie des Bastes, 

 welche an den Stammen der Pflanze dem HolzkOrper zugewendet ist, 

 hat etwas mehr Glanz und eine lichtere, weiBlichere Farbe als die auBere 

 Partie. Die letztere unterscheidet sich von der inneren Partie durch 

 eine netzartige Struktur. Die Maschen des Netzes sind aus zarten Bast- 

 biindeln gebildet, die zwischen sich am unverletzten Stamme die Bast- 

 markstrahlen aufnehmen. Im Baste, wie er nach der Roste erhalten 

 wurde, und in der Faser fehlen die Markstrahlen fast ganzlich, aber die 

 Raume, welche sie ausfiillten, sind wohl erhalten. Die Bastbiindel haben 

 eine mittlere Breite von 300 u. Sie bestehen bloB aus Bastzellen. Bast 

 und Faser sind von scharf zugespitzten Hohlraumen (Markstrahlenraumen) 

 durchsetzt. 



Die lufltrockene Faser fiihrt 1 0,83 Proz. Wasser. In mit Wasser- 

 dampf vullig gesattigtem Raume steigt die absorbierte Wassermenge bei 

 mittlerer Temperatur bis auf 1 8,1 9 Proz. Die trockene Faser gibt 0,70 bis 

 0,89 Proz. Asche, welche kristalliihnliche Bildungen einschlieBt. 



Jodlosung farbt die Faser goldgelb. Auf Zusatz von Schwefelsaure 

 wird die Farbung dunkler. Kupferoxydammoniak bringt eine schwache 

 Blauung und Aufquellung der Zellwande hervor. Mit schwefelsaurem 

 Anilin behandelt, nimmt die Faser eine intensiv goldgelbe Farbung an, 

 Phlorogluzin -|- Salzsaure farbt sie intensiv rotviolett; diese Faser ist 

 also stark verholzt. 



Die Bastzellen, welche die Markstrahlenraume begrenzen, sind wellig 

 konturiert. Die Lange einer Welle entspricht genau der Lange einer Mark- 

 strahlenzelle und betragt 16 56, meist 46 /LI. Diese Wellenformen ent- 



1) Semler (1. c., Ill, p. 737) stellt diese Faser, in Ubereinstimmung mit meinen 

 alteren Angaben, dem Sunn an die Seite; nacli diesem Autor soil sie gleich der Faser 

 von Tkespesia Lampas in Indien unter dem Namen P crush bekannt sein. 



17* 



